D E Dijon, iy86, 455 



violent. Apres I'operation , il a trouve que 

 la plombagine n'avoit eproiive aucun chan- 

 gement , le morceaii de fonte etoit blanc & 

 net, fans apparence de calcination; il etoit 

 plus traitable a la lime & au marteau qu'au- 

 paravant , mais en meme temps beaucoup 

 plus fragile ; au lieu que fa calTure prefentoit 

 un grain fin d'un gris clair , avec un cercle 

 blanc pres de la furface, elle etoit devenue 

 noire, a gros grains brillans, comme la plom- 

 bagine meme,ou comme I'hematite appellee 

 torrjien (i) \ on ne pouvoit la forger long- 

 temps ni a chaud , ni a froid , qu'elle n'e- 

 clatat plus que la fonte ordinaire ; trempee 

 rouge , elle ne durcit pas , mais devint li 

 fragile, qu'elle fe pulverifoit fous le marteau; 

 c'eft-a-dire, que la plombagine produifit fur 

 la fonte le meme effet que le charbon , & 

 meme a un plus haut degre. ( Ihid. n°. 21. ) 



Voila les faits que nous fourniffent les ex- 

 periences & les obfervations les plus impor- 

 tantes fur les moyens de faire pafler la fonte 

 a I'etat d'acier, oil Ton a deja pu remarquer, 

 malgre I'attention que j'ai eue d'ecarter toute 

 reflexion qui auroit pu determiner un juge- 

 ment premature : 1°, que la chaleur feule , 

 meme dans le cas de fulion, ne fuffit pas en 

 vaiffeaux clos, du moins conilamment pour 

 changer la fonte en acier. Dans I'experience 



(i) Cronftedt, §. 103. Kirwan, efp. x. 



Ffij 



